— (9 = 
Nella seguente tabella sono riportati i valori ottenuti alla temperatura di 0°: 
Composizione 
espressa 
in diecimil- TO 
lesimi di so- 
dio contenuto 
Amalgama 
35,9 1,00839 
1,00370 
3,5 1,00129 
Sd ay 
pci 
‘00 
Come si vede dalla superiore tabella la resistenza diminuisce con il diminuire 
della quantità di sodio che esse contengono ed all’ incirca proporzionalmente a questa. 
Il Berthelot (*) avendo misurato il calorico sviluppato attaccando con l' acido 
cloridrico diverse soluzioni di amalgame solide di sedio nel mercurio viene al seguente 
risultato: « Io credo di poter concludere che la dissoluzione delle amalgame definite 
« in una quantità considerevole e crescente di mercurio assorbe una quantità di ca- 
« lorico che tende a divenire sensibilmente costante, quando la proporzione del dis- 
« solvente è molto grande, precisamente come la dissoluzione dei sali nell’ acqua ». 
La stessa analogia fra le soluzioni e le amalgame sembra si presenti per la re- 
sistenza elettrica quando si tenga conto della diversa conducibilità dei solventi. Ciò 
accade però allorchè si scioglie il composto definito in diverse quantità di mercurio 
come si fece per le amalgame D, E, F, mentre risultati notevolmente diversi si 
hanno unendo direttamente i due' metalli come nel caso delle amalgame A e B (Ve- 
- hi SU 4 
33. Ho misurato pure la resistenza delle amalgame D ed F alle diverse tem- 
perature. 
I risultati sono riferiti nelle seguenti tabelle: 
XIV. XV. 
Amalgama D Amalsama F 
i 7 | É 7 
0° | 1,00839 0° | 1,00370 
826| 1,08997 65,3 | 1,00685 
142,5 | 115892 108,6 | 1,11476 
213,0 | 1,24966 157,5 | 1,16876 
0 1,00839 209,0 | 1,23103 
\ 
Con i valori della tabella XIV si è costruita la curva MN fig. 2 (tav. II). 
(1) Annales de Chimie et de Physique 5M° serie, time XVIII (1879) pag. 433, 442% 
